El Ingeniero y ferretero español y sud-americano (1887-02-12 00:00:00), página 6

se ha notado desde entonces, pueden haber existido en la cal con que los ladrillos, etc., se han hecho, ó en el agua usada para ablandarla, mientras que también se creé posible que se hayan introducido durante el proceso del cocido, por la presencia de ácido sulfúrico ó muriático. Se considera mejor hacer estas pruebas con muestras extraídas de las partes interiores del ladrillo, pues la expulsión de las sales en referencia de tales partes es más difícil que desde las mas cerca de la superficie. Estas sales son principalmente sulfatos y cloruros metálicos, el primero siendo por mucho el mas dañino. Se hacen pruebas con la cal para buscar el carbonato de cal, piritas, piedra transparente, etc., pues el cocido destruye estas materias.

La porosidad y resistencia han dado así mismo lugar á agotables discusiones; las pruebas propuestas por el Dr. Seger incluso la absorción capilar del agua durante veinticuatro horas, seguida de inmersión total. Hay que definir la gravedad específica, para que pueda facilitar una base para calcular las proporciones entre el espacio de los poros y el ocupado por la parte sólida. Se ha recomendado el uso de una máquina de hacer nieve como un sustituto para inmersión en una mezcla fría, por razón del gran volumen que se ha de probar, y con el objeto de economizar tiempo. Un período de cuatro horas á una temperatura de 5 grados Fahr. se ha encontrado suficiente para helar el ladrillo completamente. La repetición por diez veces del proceso de helado se considera suficiente, la aplicación subsiguiente de pruebas para presión acompañadas de ensayos semejantes de ladrillos que no han estado sujetos anteriormente á las pruebas de helado. El Thonindustrie Zeitung observa, no obstante, que para obtener de esta manera resultados de un carácter definitivo en cuanto á la resistencia contra el hielo, se haría necesario hacer mas numerosas pruebas que generalmente pudieran ser practicables y convenientes.

Las declaraciones hechas por Herr Bauschinger con respecto á las proposiciones de una Sub-Comisión de la Conferencia de Munich incluyen consejos detallados en cuanto á la uniformidad del tamaño de la muestra de la piedra que se vaya á ensayar; la longitud lateral siendo de cerca de 2 1/2 pulgadas, debido á la dificultad que acompaña á la aplicación de pruebas severas á piezas mayores. Se considera se deberia de suministrar informes comparativos, en cuanto á las cantoras, y aun de las partes de estas, de donde proceden las muestras. El grado de sequedad se comprende ser el de peso constante. Se recomienda una inmersión gradual en el agua para impedir la acción de varias influencias que resultarian de inmersiones repentinas usando agua destilada de 59 grados Fahr. Las muestras después de saturadas con agua se deben colocar en una vasija metálica cerrada en un líquido ó mezcla, mantenidos durante las cuatro horas de prueba desde 5 á 14 grados Fahr. El agua se vuelve á aplicar de nuevo cuando la operación de helado ha quedado terminada. El deshielo tiene lugar en aire á 68 grados Fahr. Con respecto á los efectos del sol, lluvia, aire, y temperatura en general, se reconoce que las pruebas de carácter seguro no se hacen tan facilmente, y de aquí que se ha sugerido que la apariencia que se ha notado efectivamente debe analizarse en una forma comprensiva, como una base para consideración mas detallada del objeto.

PARECERIA que las pruebas de resistencia contra el fuego han formado solo parte de los ensayos recientes en los establecimientos de pruebas de Alemania, esta dis-

posición siendo sin duda insinuada por la accion de la policía de Berlin limitando el uso de soportes de piedra granito. Las pruebas comparativas de granito Sajón han demostrado los resultados siguientes en cuanto á presión las muestras ensayadas siendo de 2-36 pulgadas de largo y ancho, la superficie expuesta á presión siendo así de cerca de 5-57 pulgadas cuadradas:

    lbs. por pulg. cuad.

    1. Aire-seco, promedio de 10 pruebas
    15,387

    2. Saturado con agua
    15,200

    3. Helado en el aire (de 5 ensayos)
    14,444

    4. Helado bajo agua (de 5 ensayos)
    16,014

    5. Después de expuesto al fuego por 8 horas
    9,825

Herr Frangenheim, en el Deutsche Bauzeitung, hace notar que estas pruebas son incorrectas en valor práctico, de hecho que el enfriamiento repentino de la piedra caliza el cual tiene lugar á consecuencia de la aplicación del agua contra los fuegos, no se consignan en los ensayos explicados la importancia de una prueba semejante en piedra usada para escaleras siendo abogada especialmente. Sus ensayos han demostrado la destrucción rápida de la piedra basáltica (posiblemente por la expansión del aire en las hendiduras etc.) bajo las circunstancias indicadas. También ha indicado que muchas clases de piedras se dañan en los cantos por el fuego, mientras que las partes interiores permanecen intactas. Tan sólo en un caso (una piedra arenosa con c 6 yeso silicea) la muestra de piedra sostuvo la influencia del fuego, aun en los cantos.

Sin embargo, se ha indicado que estos ensayos (practicados á solicitud de individuos particulares ó cuerpos oficiales) no llenan todos los requerimientos, y por consiguiente se sugiere el que se inspeccionen las canteras principales, con el objeto de examinarse muestras y agrupadas juntamente con la ayuda de los establecimientos de ensayos existentes las exposiciones centrales y locales exponiendo los hechos alcanzados dentro del alcance de todos aquellos á quien interesa mas. Como un ejemplo de las ventajas prácticas que se obtendrán de un conocimiento mas exacto de las condiciones del material de construcción, se declara que la pizarra de techar de Alemania se considera completamente igual á la de origen ingles, aunque hace algunos años se dijo oficialmente que las últimas eran indispensable á la industria de construcción en Alemania.

LA EXPORTACION DE HIERRO Y ACERO DE LA GRAN BRETAÑA EN 1886.

El mes de Diciembre, en cuanto tiene relación con los embarques, hizo un cierto conveniencia por el año de 1886. La cantidad de hierro acero exportado ascendió á 47,879 toneladas mayor que en el correspondiente mes de 1885 y á 37,071 toneladas mas que en el mes de Diciembre de 1884. Y lo que es aún de mayor importancia, el aumento como comparado con el mes final del año precedente se extendió á todas las clases, con la única excepción del alambre de hierro y acero. De manera que, mientras durante el año la mejora demostrada mes por mes ha producido algunas veces de la exportación exagerada de dos ó tres clases de mercancías especiales, los pedidos de otros han permanecido en una condición languida, pareciendo haber experimentado por casi toda lista una difusión de actividad prospera hacia fines de los doce meses. Una parte muy considerable del aumento es debido, no obstante, á las mejores